112 
113 
114 
plaide néanmoins en faveur de mon opi- 
nion. 
Je fis fondre dans un cubilot de la fonte 
provenant de la rupture des cornues em- 
ployées dans les usines à gaz pour la distil- 
lation de la houille. Cette fonte est telle- 
ment sulfureuse qu'elle casse par le moin- 
dre choc. Quelques fondeurs, tentés par le 
bon marché, avaient essayé de s'en servir, 
et en avaient retiré tarât de désagréments, 
qu'ils n'en voulurent plus prendre, même à 
raison de 3 à 4 fr. les 100 kilog. Il était, 
comme on voit, impossible de rencontrer 
de la marchandise plus mauvaise. Dès que, 
pendant mon épreuve, les premières por- 
tions de la fonte furent descendues quelque 
peu dans le fourneau, je commençai à y 
introduire par les tuyères de petites parties 
d'un mélange composé de : 
kil. 
Hydrochlorate d'ammoniaque. 1 . 250 
Peroxj'de^de manganèse. . . . 0.250 
Les tuyères devinrent bientôt d'un éclat 
extraordinaire, et la température du four- 
neau parut s'élever de beaucoup. La flamme 
du gueulard devint d'une couleur bleu in- 
tense qui sur les bords se nuançait d'une 
très- belle teinle pourpre. 
Ces phénomènes de coloration m'indi- 
quaient la décomposition du sel ammoniac, 
en me rappelant dans des proportions co- 
lossales, il est vrai, le traitement des chlo- 
rures dans les expériences au chalumeau. 
En même temps une odeur de chlore se ré- 
pandit dans la halle où se trouvait le cubi- 
lot. La fonte obtenue était presque blanch?, 
mais sa cassure n'avait aucun des mauvais 
caractères de la fonte blanche lameileuse ; 
soumise à l'analyse, elle ne me donna qu'une 
proportion de soufre à peine appréciable, 
et pour ainsi dire impondérable. 
Quand on songe à là qualité détestable de 
la ibnte employée, on doit convenir que le 
résultat obtenu permet de concevoir beau- 
coup d'espérances pour l'avenir lorsque la 
méthode que je conseille sera appliquée au 
traitement de fontes dont l'impureté ne 
sera plus telle qu'elle les rendrait impropres 
à tous les usages. 
En exposant mes convictions louchant 
la possibilité d'employer au moulage des 
fontes qui, jusqu'aujourd'hui, étaient ex- 
clues sous ce rapport, mon but n'est que 
d'indiquer une voie de recherches où les 
industriels rencontreront peut-être quelques 
données utiles. (Bulletin de l'Industrie.) 
ÉCONOMIE INDUSTRIELLE. 
Sur la fabrication de la colle. 
Lettre de M. Schattenmann à M. Bumas, 
de V Institut. (Annal, de chimie et de phy- 
sique; février 1845.) 
Pendant mon séjour à Paris j'ai eu l'hon- 
naur de vous entretenir de la fabrication de 
la colle, et de vous faire part des résultats 
de mon expérience dans celte branche d'in- 
dustrie. 
Dans les notices qui ont accompagné l'en- 
voi des échantillons des produits do l'admi- 
nistration des mines de Bouxwiller aux ex- 
positions publiques du 1834, 1839 et 1844, 
j'ai appelé l'attention sur la manièro du 
constater la véritable valeur de la colle. J'ai 
reconnu que la colle verte qu'on obtient en 
fondant les matières à colle séchait beau- 
coup moins facilement que la gelée de la 
colle déjà séchée et refondue, et que la colle 
sèche, trempée dans l'eau froide, boit, selon 
les diverses sortes et qualités de colle, une 
quantité d'eau plus ou moins grande, et, que 
sa capacité en matière ou en force collante 
constatée parce procédé est proportionnelle 
à sa valeur réelle. 
J'ai conclu de ces faits que la colle verte 
provenant de la fusion des matières à colle, 
contient une eau de composition plus in- 
timement liée à la colle que l'eau provenant 
d'une refonte de colle sèche, laquelle n'est 
plus qu'une eau de mélange qui se dégage 
et s'évapore plus facilement que l'eau .de 
composition ; qu'enfin la colle sèche con- 
tient une certaine quantité d'eau de compo- 
tion qui diminue par les refontes et par les 
dessiccations nouvelles auxquelles la colle 
est soumise : j'en ai tiré la conséquence que 
la fabrication de la colle en feuilles minces 
susceptibles d'une dessiccation plus com- 
plète était préférable à celle en feuilles épais- 
ses comme les colles de Givet, de Bologne. 
J'ai fait récemment une série de nouvelles 
expériences tendant à constater la valeur 
de la colle sèche par la quantité d'eau qu'elle 
boit à froid et les changements qu'elle subit 
par la refonte ou par une plus complète des- 
siccation. Le résultat de ces expériences me 
paraît avoir une grande importance prati- 
que -, car s'il est vrai qu'une colle sèche de 
même apparence peut varier considérable- 
ment quant à sa force ou sa capacité, il faut 
nécessairement admettre que le dosage en 
colle sèche devra être abandonné pour y 
substituer celui en gelée obtenue par l'im- 
mersion de la colle sèche dans l'eau froide 
à une température de 15 à 16 degrés cen- 
tigrades pendant vingt-quatre heures, parce 
que cette gelée est l'expression vraie de la 
capacité de la colle, et que la gelée ainsi 
obtenue indique par sa consistance plus ou 
moins ferme la qualité de la colle. 
La colle d'os, ou géîalino, est évidem- 
ment la meilleure de toutes les colles fortes, 
tant par la force que par la consistance de 
sa gelée. 
Notre fabrication de colle est réglée de 
manière à n'obtenir que des feuilles minces 
parfaitement desséchées de deux sortes de 
colles : 1° la colle d'03 blanche fine 5 2° la 
colle d'os blonde fine. Je ne parlerai pas 
des colles d'os de qualités inférieures que 
nous obtenons, car nous ne les produisons 
qu'en quantités insignifiantes. 
Notre colle d'os blanche fine, par son 
immersion dans l'eau froide pendant vingt- 
quatre heures, boit en moyenne douze fois 
son poids d'eau, c'est-à-dire qu'une feuille 
de 3 grammes donne 39 grammes d'une ge- 
lée ferme et élastique fort remarquable par 
sa consistance. 
La colle d'os blonde fine, traitée de la 
même manière, boit en moyenne neuf fois 
son poids d'eau, et donne une gelée sensi- 
blement moins ferme que la colle d'os 
blanche. 
La colle forte ordinaire d'Alsace ou d'Al- 
lemagne, faite avec des matières d'animaux 
domestiques, traitée de la manière susdite, 
ne boit en moyenne que ciuq fois son pro- 
duit d'eau, et donne une gelée brime très- 
molle, sans élasticité et sans consistance, et 
qui se met en morceaux en la maniant. 
Cette gelée, qui est évidemment d'une va- 
leur et d'une qualité (rès-inférieure, ne sau- 
rait soutenir de comparaison avec la gelée 
de notre colle d'os blonde fiuo, et encore 
bien moins avec celle de notre colle d'os 
blanche. 
La colle de Bologne faite comme celle de 
Givet de rognures de peaux d'animaux sau- 
vages, soumise au même traitement, ne boit 
après vingt-quatre heures d'immersion que 
3 1[2 fois son poids d'eau, mais après 6 fois 
vingt-quatre heures elle s'imbibe de 7 1[4 
fois son poids d'eau. La ge','" est assez 
ferme et paraît être de bonne qualité. 
La colle d'is refondue et séchée de nou- 
veau, trempée pendant vingt-quatre heu- 
res, boit en moyenne 1[3 d'eau en sus de 
la quantité dont s'imbibe la colle sèche ob- 
tenue des os. Nos colles d'os de refonte 
boivent en moyenne : 
La colle d'os blanche fine, 16 fois son poids d'eau. 
La colle d'os blonde fine, 12 fois son poids d'eau. 
La gelée obtenue de ces colles a moins de 
fermeté et de consistance que celle des mê- 
mes colles obtenues des os. 
La perte ou le déohet résultant d9 la re- 
fonte de nos colles d'os sèches est d'environ 
10 pour 100, et elle n'est pas ainsi en rap- 
port exact avec la capacité supérieure qu'a 
la colle refondue de s'imbiber d'une plus 
grande quantité d'eau. 
J'attribue le déchet qu'éprouve la colle 
fèche par une refonte, en partie aux pertes 
irréparables de ce travail, mais aussi à une 
dessiccation puis complète de l'eau de com- 
position de la colle, et j'en trouve la preuve 
dans la capacité supérieure de la colle re- 
fondue à s'imbiber d'une plus grande quan- 
tité d'eau, et dans la circonstance que les 
colles bien desséchées, et surtout celles qui 
ont été refondues, sont moins hygrométri- 
ques que les colles mal fabriquées, ou celles 
qui proviennent de matières de mauvaise 
qualité qui ont ce caractère à un haut 
degré. 
Je pense que l'eau de composition de la 
colle nuit à sa qualité, et qu'elle paralyse 
son action collante, et qu'ainsi sa force 
augmente proportionnellement à sa dessic- 
cation. 
Je conclus de ce qui précède, que le moyen 
pratique le plus sûr et le plus convenable 
de constater la force et la qualité de la colle, 
consiste à la tremper pendant vingt-quatre 
heures dans l'eau froide pour la convertir 
en gelée, que sa qualité doit être appréciée 
d'après la consistance et la fermeté de la 
gelée, et sa capacité en matière collante 
d'après la quantité d'eau dont elle s'im- 
bibe. 
Si les faits et les principes que je viens 
d'exposer sont vrais, comme je suis porté à 
le croire, il faut admettre que dans la pra- 
tique, le dosage en colle sèche doit être 
proscrit, parce qu'il est inexact et irratio- 
nel, et qu'il faut y substituer celui eu gélée 
obtenue par l'immersion do la colle sèche 
dans l'eau froide, pendant un temps déter- 
miné d'au moins vingt-quatre heures. 
Il en résulte de plus, que les colles de 
qualités inférieures et à bas prix, loin de 
présenter une économie, donnent lieu, tout 
au contraire, à un surcroit de dépense et 
souvent à un travail nuisible ; car il n'est 
pas rare que les colles fortes ordinaires, et 
surtout les colles vertes obtenues de rognu- 
res de peaux, employées depuis quelque 
temps aux apprêts des étoffes, eutrent en 
putréfaction et infectent des marchandises 
d'une grande valeur, surtout lorsque celles- 
ci sont exposées au contact d'un sur humide 
ou à une température élevée. 
Nous vendons la colle d"os blanche fine à 
300 fr., et la colle blonde fine à 190 fr. les 
100 kilc>g., rendus à Paris. 
Notre "colle d'os blonde fine, trempée 
pendant vingt-quatre heures dans l'eau 
froide, s'imbibe de neuf parties d'eau, et 
donne aussi dix parties de gelée d'une ex- 
cellente qualité. 
La colle d'Alsace ou d'Allemagne valant 
